— 848 — 



riazione di direzione osservata pare attribuibile a variazioni di attrito interno 

 in vicinanza del minimo: variazioni cbe in questi casi debbono avere un 

 effetto preponderante, come vedremo subito dopo. 



Consideriamo ora il sistema cloruro d'argento-cloruro di tallio. Dall'ana- 

 lisi termica risulta un composto decomponibile alla fusione della formula 

 2 TI CI. Ag CI (*); la miscela eutettica giace a 210°, e quindi dista dalle 

 singole temperature di fusione dei componenti puri rispettivamente 240° e 

 220° gradi circa. 



La temperatura più alta sperimentabile per questo sistema allo stato 

 solido con sicurezza è quindi 200°. 



A questa temperatura le conduttività dei due sali, e specialmente quella 

 del cloruro talloso, è molto piccola, dimodoché non si possono avere valori 

 esattissimi ; in ogni modo, è certo, da una numerosa serie di esperienze, che 

 l'andamento delle conduttività delle miscele allo stato solido è quello dato 

 dalla relativa curva a fig. 2. 



Come si vede chiaramente, i valori ottenuti sono tutti superiori a quelli 

 calcolati dalla regola dei miscugli, tantoché la curva passa per un massimo 

 che coincide praticamente colla concentrazione eutettica. 



Trascuriamo per ora il fatto che nelle masse solidificate si formi un 

 composto; ad ogni modo, in seno alla massa stessa i componenti si tro- 

 vano uno accanto all'altro in miscuglio meccanico. In questo caso, evidente- 

 mente, non si può ricorrere ad una analogia colle miscele di soluzioni acquose 

 o colle stesse miscele di sali fusi ; e realmente le conduttività, se nessun altro 

 fenomeno intervenisse, dovrebbero essere calcolabili almeno approssimativa- 

 mente colla regola dei miscugli. Il fatto che si ha formazione di un composto 

 nelle masse solidificate, dovrebbe in ogni caso produrre una diminuzione, nei 

 valori trovati, rispetto ai calcolati, e mai un aumento. Fra tutte le cause 

 che possono avere una forte influenza sulle conduttività, tali da produrre l"au- 

 mento osservato, resta quindi una possibile variazione di mobilità ioniche; 

 e così si può pensare che alla miscela eutettica, come quella più vicina alla 

 temperatura di fusione, l'attrito interno della miscela stessa raggiunga il 

 suo valore più basso, e che quindi in dipendenza di questo gli ioni rag- 

 giungano la loro massima mobilità, dimodoché i valori di conduttività ven- 

 gono per questa causa aumentati molto più che non vengano diminuiti per le 

 altre cause alle quali venne antecedentemente accennato. 



Dalle considerazioni esposte sui fatti osservati pare quindi potersi dedurre 

 che, quando le miscele solidificate di sali sono costituite da 'soluzioni solide 

 che si possano considerare perfettamente omogenee, e i loro punti di solidi- 

 ficazione, come nel caso delle miscele di cloruro e bromuro di piombo, sono 



(') Questi Rendic. 20, 2° sera., 588 (1911) 



